DE PLATINE DACIER. l5 



d'équilibre. C'est le moyen dont je me suis servi pour juger 

 des différents degrés d'élasticité des fils de platine. 



Des Fils d' Acier. 



Après avoir obtenu des fils de platine très-fins, j'ai essayé 

 si plusieurs substances métalliques n'étaient pas susceptibles 

 de donner des résultats analogues ; l'acier s'est prêté parfai- 

 tement à mes recherches. On commence par enchâsser le fil 

 d'acier dans un cylindre d'argent , en suivant la méthode in- 

 diquée ci-dessus pour les fils de platine ; on tire ensuite le 

 tout à la filière. L'acier , quoique plus dur que l'argent , se 

 tire très-bien à la filière quand il est entouré de ce métal. 

 L'argent ne peut plus être enlevé au moyen de l'acide nitri- 

 que , puisque cet acide décomposerait l'acier en dissolvant le 

 fer; il faut donc avoir recours à un autre expédient. On se sert 

 pour cela du mercure, qui a la propriété de former un amal- 

 game avec l'argent quand on élève convenablement la tem- 

 pérature ; mais cette opération exige de grandes précautions 

 si l'on veut obtenir des fils d'acier intacts. Il faut d'abord 

 prendre une éprouvette en verre d'environ 2 décimètres de 

 longueur, la faire chauffer fortement, puis la remplir de 

 mercure qu'on a fait aussi bouillir préalablement pour en 

 chasser l'eau; on introduit dans l'éprouvette les fils d'acier pré- 

 parés, après les avoir fait chauffer au rouge dans un tube de 

 verre; on renverse l'éprouvette dans un bain de mercure, et on 

 expose le tout pendant une demi-heure à une température infé- 

 rieure à celle de 1 ebullitiondu mercure; on laisse refroidir l'ap- 

 pareil lentement : on redresse ensuite l'éprouvette et on en re- 



